( i353 ) 

 combustible. Les moyens employés s'écartaient tellement du mode ancien 

 de fabrication, que beaucoup de métallurgistes nièrent la possibilité du 

 succès; cependant le nouveau procédé est passé dans le domaine pratique 

 de l'industrie, et ses produits sont livrés journellement au commerce. Mais 

 on se demande encore si c'est bien là du véritable acier; si, comme on le 

 dit en Angleterre, le métal Bessemer est bien susce|)tible de recevoir la 

 trempe et d'être refondu plusieurs fois sans altération trop sensible. 



» A l'exception d'un petit nombre de fontes exceptionnellement pures, 

 la plupart renferment en proportions variables, outre le carbone, le sili- 

 cium, l'aluminium, etc., du soufre et du phosphore très-nuisibles à la qua- 

 lité du fer ou de l'acier, et qu'il faut éliminer complètement. 



» Pour atteindre ce but, j'opère sur la fonte liquide alternativement par 

 voie d'oxydation et de réduction. 



)) Les agents employés, tant pour développer la chaleur nécessaire à 

 l'opération que comme réactifs, sont les gaz. 



M Le fourneau dont je fais usage est un four à réverbère à deux soles 

 mobiles d'un système particulier, qui rend l'entretien et les réparations 

 faciles. 



» Un autel sépare ces soles : svu' lui repose une couche de coke que les 

 gaz auront à traverser, en sorte que l'oxygène libre sera absorbé au pas- 

 sage : des clapets ou valves sont disposés de telle sorte, que le courant des 

 gaz peut passer à volonté de la sole droite vers la sole gauche ou récipro- 

 quement. Lorscju'on agit sur la sole droite par voie d'oxydation au moyen 

 de tuyères à air, on agit en même temps sur la sole gauche par voie de ré- 

 duction à l'aide de tuyères à gaz hydrogène mêlé d'oxyde de carbone préa- 

 lablement épuré de soufre. Après douze à quinze minutes de cette double 

 réaction, les courants sont renversés, en sorte que l'action réductive se 

 substitue à l'action oxydante, et vice versa. On fait ainsi se succéder ce tra- 

 vail à double effet pendant un temps dont la durée dépend du degré de 

 pureté de la fonte soumise à l'opération. La dernière période du travail est 

 consacrée à la décarburation, et lorsque, par des prises d'essai qu'on renou- 

 velle aussi fréquemment que l'on veut, on voit que la matière en traite- 

 ment est arrivée à l'état convenable, on suspend le travail et on procède à 

 la coulée comme pour une simple coulée de fonte de moulage au réverbère. 

 On est ainsi complètement maître de l'opération, que Ton amène comme on 

 veut au degré convenable suivant la nature du produit que l'on désire 

 obtenir. 



C. R. i865, I" Semestre. (T. LX, N» 26.) ' 7^ 



